?
欢迎来到开云体育首页_开云体育(中国)官方网站,我们专业生产不锈钢风管、风管加工、螺旋风管、通风管道等。

20多年行业经验

专注于风管加工及通风管道等

服务热线18934523666

联系我们

开云体育首页_开云体育(中国)

联系人:王经理

手机:13913212848 18934523666

邮箱:ntjinda@vip.163.com

微信:wangjianming467479

地址:如皋市下原镇白李居1组68号


设备常识
开云体育首页_开云体育(中国)>开云体育首页_开云体育(中国)>设备常识

风管加工的要求一般都有哪些?
2026-01-26
一、尺寸与下料精度要求
       下料尺寸需严格按照设计图纸精准测算,误差需控制在行业规范范围内,常规矩形风管边长误差≤±2mm,圆形风管直径误差≤±1mm,对角线偏差≤3mm,避免因尺寸偏差导致拼接缝隙、安装错位。
       风管的长度、角度、折边尺寸需与现场安装布局匹配,异形风管(弯头、三通、变径等)的弧度、夹角加工需精准,保证气流顺畅,减少风阻。
       下料切割需平整,无毛刺、缺角、卷边等问题,切割面垂直度达标,为后续拼接、密封打好基础。
二、材质与选材适配要求
       需根据使用场景选择适配材质,常规通风选镀锌钢板(耐腐蚀、性价比高),排烟系统选耐热镀锌板 / 不锈钢板(耐高温、防火),腐蚀性环境(化工、实验室)选玻璃钢 / 304/316 不锈钢板,民用低风压场景可选用复合风管,所有原材料需符合国家相关质量标准,具备合格证明。
       同批次风管需选用统一规格材质,厚度与风管规格匹配:低压风管(≤500Pa)、中压风管(500-1500Pa)、高压风管(>1500Pa)需对应不同板材厚度,避免因板材过薄导致风管变形、漏风。
三、成型与拼接工艺要求
       风管咬口 / 焊接工艺规范:镀锌板优先采用机械咬口(联合角咬口、按扣式咬口等),咬口缝紧密、平整,无开裂、松脱;不锈钢板 / 厚钢板采用焊接 / 氩弧焊,焊缝饱满、无气孔、夹渣,焊接后做防锈 / 防腐处理。
       风管拼接处需严密,法兰连接的风管,法兰平整度误差≤2mm,法兰与风管垂直度达标,法兰垫片选用耐温、耐腐、密封性能好的材质(如橡胶垫、硅胶垫),厚度均匀,贴合无缝隙。
        矩形风管的加固需符合要求:边长≥630mm 或风管长度>1.5m 时,需设置加固筋、加固框,防止风管运输、安装后变形,高压风管加固间距需进一步缩小。
       风管翻边宽度均匀(一般 10-15mm),无翘边、豁口,翻边后需将毛刺清理干净,避免划破密封垫片和安装人员。

?
联系我们
联系人:王经理
电话:13913212848 18934523666
邮箱:ntjinda@vip.163.com
微信:wangjianming467479
QQ:303630602
地址:如皋市下原镇白李居1组68号
版权所有:开云体育首页_开云体育(中国)    技术支持:万嘉科技    苏ICP备18003503号-1       苏公网安备32068202000664号